234 
A. Johnsen, lieber die Kohäsion von Kristallen etc. 
nach der Polecke hin gerichtete Ritz sowie der parallel der langen ^ 
Diagonale geführte sind ähnlich den gewöhnlichen. > 
Die Stahlnadel dringt bei allen Ritz- und Schlagversucheu j 
merklich schwerer in die Fläche ( lOTl) ein als bei Zimmertemperatur; 
die Ritzbarkeiten von Gips //' (010), Kalkspat // (lOll) und Fluß- 
spat (111) zeigen die gewöhnliche Reihenfolge. Die Spaltungs- 
llächen des Kalkspates, die z. T. schon durch das bloße Abschrecken 
auftreten, gestalten sich so glatt und eben wie sonst. 
2. Gips. 
Die Plastizität dieser Kristallart nimmt außerordentlich ab, ^ 
so daß man sowohl beim Zerschlagen als auch beim Zerbrechen ^ 
von gewöhnlichen Spaltungsplatten rhomboidische Tafeln // (010) 
erhält, die meist tadellos eben sind, wälirend bei Zimmertemperatur ; 
zwar das Zerbrechen längs {lOO} ohne Verbiegungen vor sich geht, ; 
nicht aber das Zerbrechen längs {Hl}; diese Verbiegungen be- 
ruhen nach AIügge ' auf Translationen längs T = (010) // 1 = [001], ] 
welche überdies eine Streifung der Spaltungsflächen {II 1} und so- 
mit deren faserige Beschaffenheit zur Folge haben. Indem nun bei i 
der Temperatur der flüssigen Luft Gleitfähigkeit und Gleitstrecke ' 
bedeutend herabgesetzt sind, entstehen tadellos ebene Spaltungs- 
flächen {111} von der Güte des Blätterbruches {OIO}; der Winkel 
der Spaltungsebenen (111) und (010), von Des Cloizeaux gleich 
69° 20' berechnet, ergab sich gleich 69°21|'’ + 1' (Präparat I) j 
und 69° 19|' + (Präparat II). Der muschelige Bruch // (100) j 
sieht wie gewöhnlich aus. Diese Feststellung bedeutet 
wohl die denkbar beste Bestätigung der soeben an- •, 
geführten MüGGE’schen Erklärung des F aser b r u c h e s. 
3. Steinsalz. 
Die Plastizität der Steinsalzkristalle ist erheblich verringert; 
die Körnerprobe auf einer Spaltungsfläche (001) liefert eine Schlag- 
figur, die zwar die Translationsstreifen //(Oll), (Oll), (101) und 
(TOl) sowie die beiden diagonalen Reißflächen erkennen läßt, aber 
infolge vieler kleiner Spaltungsrisse ein mehliges Aussehen zeigt i 
und überdies etwas kleiner ausfällt als bei Zimmertemperatur unter ; 
sonst gleichen Bedingungen, da bei stärkerem Schlag die Platte j 
längs dem Körner in zwei Stücke // (100) oder // (010) auseinander- ; 
springt. Die Spaltbarkeit erscheint unverändert. ' 
4. Gold. Silber, Kupfer. 
Die Plastizität dieser Metalle nimmt zwar merklich ab, immer- 
hin aber werden ihre Kristalle durch einen kräftigen Haramer- 
schlag breitgedrttckt, ohne irgendwelche Bruchflächen zu entwickeln. 
‘ 0. Mügge, N. Jahrb. f. Min. etc. 1898. I. 93. 
